46 
nahe bei 1,510. Daß das Resultat nach dieser letzten Behandlung so ungünstig 
ansfallen würde, war bereits im voraus zu erkennen, da das Bild des Test- 
objektes beim Überführen der Succinitplatte fortgesetzt Verzerrungen zeigte. 
Tabelle 10. 
Nr. 
Ausgangs- 
Dicke 
fl PY’P? ö f f p 
Spez. 
Aussehen nach 
Spez. 
Brechungs- 
material 
uoi i lallt 
in mm 
Gewicht 
der Behandlung 
Gewicht 
index 
1 
— 
5,36 
— 
Mit ,, Drachenblut“ 
braunrot gefärbt 1 ) 
1,0682 
3,519 
2 ' 
Flohmiger 
Stein J ) 
11,81 
1,0814 
Im Ölbade klariert, 
goldgelb b 
1,0771 
1,511 
3 
1 
6,44 
1,0468 
Im Ölbade klariert, 
blaßgelb 
1,0542 
1,510 
Halbbastard 1 
4 
1,06 
1,0468 
Durch Erwärmen 
geklärt, goldgelb 
— 
1,5.39 
5 
Lichtgelb gefärb- 
tes, klares Stück 
3,46 
1,0765 
Im Ölhad e erwärmt, 
goldgelb 
1 
1,0628 
1,510 (?) 
(n = 1,534) 
Der Index der mit Öl behandelten Proben ist in allen Fällen verhältnis- 
mäßig klein; seine Größe schwankt zwischen 1,510 und 1,519. Dagegen hat 
Probe 4, obgleich sie dasselbe Ausgangsmaterial besitzt wie Nr. 3, einen 
verhältnismäßig hohen Brechungsquotienten aufzuweisen. Gemeinsam wäre 
also allen auf nassem Wege klarierten und gefärbten Stücken der 
verhältnismäßig kleine Brechungsquotient. Der Umstand, daß das 
spezifische Gewicht des geklärten Halbbastards nach der Behandlung größer 
ist, wie vordem, scheint zuerst recht auffallend. Bei früher angestellten, ähn- 
lichen Versuchen mit undurchsichtigen Bernsteinstücken ergab sich stets eine 
Gewichtsabnahme. Als Erklärung für dieses abweichende Verhalten ist nur 
darauf hinzuweisen, daß die Einwirkung von Öl auf den zu klärenden Stein 
bei möglichst niederer Temperatur vorgenommen wurde, so daß das Öl freilich 
in die Hohlräume eindringen und sie anfüllen, andererseits aber noch nichts von 
der Harzsubstanz auflösen konnte. 
Die Tatsache, daß der Brechungsindex bei der Behandlung im Ölbade 
abnimmt, scheint einer alten Angabe entgegenzustehen, nach der so geklärte 
Stücke „eine mehrere pellucidität und Geschicke bekämen, die radios zu con- 
centrieren und reflektieren“. Tatsächlich handelt es sich bei dem zu Brillen 
und Vergrößerungsgläsern verarbeiteten Succinit nicht um eine Vergrößerung 
des Brechungsquotienten als vielmehr um eine Steigerung der Lichtdurchlässigkeit. 
Eine solche wird aber, wie a. a. 0. bereits ausgeführt wurde, tatsächlich auf 
diese Weise bewirkt; es gelingt dem Bernsteinarbeiter, die Aufhellung über 
sanftem Feuer soweit fortzusetzen, daß schließlich die gelbe Farbe verschwindet 
und ein glasartiger Körper hervorgeht. Besonders der „blaue Bernstein“ des 
Handels soll sich zur Herstellung derartiger Präparate vorzüglich eignen 2 ). 
0 Aus den Sammlungen des Westpreußischen Provinzial-Museums in Danzig. 
2 ) Boy, 0. W. VAX: Ansichten über die Entstehung und Vorkommen des Bernsteins, 
sowie praktische Mitteilungen über den Wert und die Behandlung desselben als Handelsware. 
Gedruckt bei 0. W, Sabjetzki. Danzig 1840, S. 39. 
22 
